— 83 — 



■ Per ciò che riguarda la dilatazione dei metalli liquidi è da notare 

 che il coefficiente a dei metalli piombo, bismuto e cadmio calcolato in base 

 alla dilatazione delle loro leghe e di quelle collo stagno, riesce ad eccezione 

 che per il cadmio, maggiore di quello trovato. Per i due metalli antimonio 

 e zinco che non si sono studiati direttamente si nota il fatto strano che tale 

 valore cambia di grandezza assieme alla quantità dei due metalli uniti rispet- 

 tivamente al piombo e al cadmio col quale furono allegati; più cresce la 

 loro proporzione e più grande si fa il loro coefficiente di dilatazione. 



« Assumiamo come valore più approssimato quello ottenuto colle leghe 

 più ricche dei due metalli; cosicché per l'antimonio riteniamo il valore 

 0,000155 e per lo zinco il valore 0,000149. 



« Siccome abbiamo incontrato difficoltà a preparare leghe di antimonio 

 e zinco con metalli diversi da quelli coi quali sono stati allegati, e non 

 volendo assoggettare allo studio leghe che mostravano grande tendenza ad 

 impoverirsi di uno dei metalli componenti, in seguito a successive fusioni 

 e raffreddamenti, così ci siamo limitati per ora alla considerazione delle 5 

 leghe intorno alle quali abbiamo comunicati i risultati delle nostre ricerche. 



« Sarà compito di uno di noi di cercare di accrescere con altre misure 

 il grado di esattezza dei valori che ora diamo per la densità e per il coeffi- 

 ciente di dilatazione dell'antimonio e dello zinco. 



a Se si ammette che per questi due metalli valga ciò che abbiamo 

 trovato verificarsi con buona approssimazione per gli altri da noi studiati e 

 cioè che essi fra 0° e z si dilatino colla stessa legge che fra 0° e 100° si 

 ricava che allo stato solido, alla rispettiva loro temperatura di fusione, pos- 

 siedono le seguenti densità: 



Antimonio D S T = 6,575 Zinco D S T = 6,836 



« L'antimonio liquido nell'atto della solidificazione subisce quindi una 

 variazione percentuale di densità misurata da J = 0,23; per lo zinco risulta 

 invece J — 4,8. 



« Sicché per tali^metalli che allo stato liquido non si sono potuti stu- 

 diare isolati ci crediamo autorizzati a dare i seguenti valori approssimati : 





IV 



A 



« 



Sb 



6,56 



0,23 



0,000155 



Zn 



6,52 



4,80 



0,000149 



« Lo studio sperimentale comunicato colle presenti note è stato eseguito 

 nel Laboratorio di Fisica nella E. Università di Cagliari ». 



